- 76 — 



zusammengeschmolzen und leuchtete schön gelb- 

 grün, doch nicht so glänzend wie Nr. 5. 



Aus diesem Versuch ersieht man zugleich, dass ein 

 Ueberschuss von unterschwefligsaurem Natron der Leucht- 

 kraft nicht schädlich ist, daher braucht man den gefällten 

 unterschwefligsauren Strontian auch nicht auszuwaschen, 

 wenn man sequivalente Mengen der bildenden Salze ge- 

 nommen hat. 



Da nun das vollkommene Schmelzen für den Tiegel 

 in sofern nicht von Vortheil sein dürfte , als man ge- 

 nöthigt ist, denselben vorübergehend zur Loslösung der 

 geschmolzenen Masse zu verbiegen, so empfehle ich 

 zur Darstellung von Leuchtsteinen aus unter- 

 schwefligsaurem S tron tian das Befolgen des 

 Verfahrens, wie es im Versuch 5 beschrieben 

 wurde; die Dauer des Glühens darf dabei bis 

 auf 15 Minuten über einer guten Lampe und 5 

 Minuten über dem Gebläse reducirt werden. 



* Die so erhaltenen Leuchtsteine zeichnen sich durch 

 eine eigenthümliche Nuance aus, w eiche keinem auf an- 

 dere V^^eise hergestellten Leuchtsteine zukömmt; diese 

 Nuance ist ein eigenthümliches , besonders im ersten 

 Momente nach der Bestrahlung sehr glänzendes Gelb- 

 li ch-Grün. 



In Bezug auf Intensität des ausgestrahlten Lichtes 

 gehören sie, bei richtiger Darstellung, unter die bessern 

 Leuchtsteine. 



Auch der unterschwefligsaure Strontian, welchen 

 man durch VVechselzersetzung äquivalenter Lösungen 

 von unterschwefligsaurem Natron und essigsaurem Stron- 

 tian erhält, giebt unter den oben genannten Bedingungen 

 schöne Leuchtsteine. 



